( 8o3 ) 

 » La décomposilion est très-nette, elle peut être représentée par la for- 

 mule : 



2 FiNa + 2 SO^ NaO + 2 CO^CaO + i3 C 



= 2FlNa+(CaO,Ca^S^) -f-iSCO. 



» Par la concentration et la cristallisation de la liqueur, on obtient facile- 

 ment le fluorure de sodium dans un grand état de pureté. 



» L'application de ce procédé permettra, si les emplois de ce sel de- 

 viennent un jour importants, de préparer le fluorure de sodium en grande 

 quantité et à bas prix. » 



CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur un moyen de jiréjuger te mode d'aUénition des 

 doublages de navires; par M. A. Bobierre. (Extrait.) 



(Commissaires : MM. Regnault, Becquerel, Dupuy de Lôme.) 



« L'utilité d'un procédé permettant de préjuger le mode d'altération des 

 doublages de navires a été depuis longtemps l'objet de sérieuses médita- 

 tions. Muntz, paraît-il, avait eu l'idée d'attacher une lame de cuivre à dou- 

 blage à un volant de machine à vapeur, et de soumettre cette lame à des 

 immersions alternatives dans l'eau de mer. Il espérait que l'action combinée 

 de cette eau et de l'air atmosphérique produirait des altérations significa- 

 tives de l'alliage, Il paraît que cette méthode n'a pas donné ce qu'on en 

 espérait. 



» Depuis longtemps j'avais, de mon côté, essayé l'action de divers réac- 

 tifs, acides ou salins, sur des plaques métalliques, sans en obtenir de résul- 

 tats significatifs : le problème cherché ne pouvait élre résolu que par l'em- 

 ploi de forces dissolvantes extrêmement faibles et continues. Nous avons 

 trouvé, M. Labresson et moi, que ces forces dissolvantes étaient offertes 

 dans d'excellentes conditions par l'emploi d'une pile à courant constant 

 et d'un bain de sulfate de cuivre. Voici comment nous avons opéré, sur ini 

 doublage de laiton qui avait été très-rapidement et très-irrégidièrement cor- 

 rodé. Une pile de Callaud, sans diaphragme, fut mise en communication 

 avec un bain de sulfate de cuivre contenu dans un vase cylindrique de 

 verre; sur ce vase était disposé un couvercle de bois tourné, dans lequel 

 étaient pratiquées deux ouvertures rectilignes. Dans ces ouvertures on in- 

 troduisait deux lames métalliques, plongeant verticalement dans le bain de 

 sulfate de cuivre. L'une des lames, communiquant avec le pôle négatif de 

 la pile, était formée de cuivre rouge; l'autre était l'alliage à essayer. Au 



io5.. 



